710 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



Mikroskope durchaus braunschwarz, Gefäße bis 0,i 1 mm weit, mit ein- 

 ander abflachenden Hoftüpfeln, Markstrahlen fast ausnahmslos ein- 

 schichtig, 0,-18 bis über '1,00 mm hoch, mit 21 — 67 [x hohen und 18 

 bis 27 |j. breiten Zellen. Kalziumoxalatkristalle in letzteren häufig, im 

 Strangparenchym spärlich. Dünne Schnittchen färben Kalilauge gelblich. 

 Wohl das wertvollste und geschätzteste schwarze Ebenholz, die er- 

 wünschten Eigenschaften eines solchen in vollkommenstem Grade zei- 

 gend. Kommt in 2 — 6 m langen, bis 60 cm starken Blöcken nach 

 Europa i). 



Ein anderes der untersuchten Ebenhölzer, ohne nähere Bezeichnung, 

 angeblich ostindischer Herkunft, stimmte mit dem vorigen in der Fär- 

 bung sowie im Verhallen gegen Kalilauge überein, unterschied sich aber 

 durch die vielen zwei bis dreischichtigen (bis über 1,00 mm hohen), 

 sehr kristallreichen Markstrahlen, deren Zellen, 13 — 65 tx hoch und 

 8 — 24 |jL breit, also z. T. kleiner als beim Bombay-Ebenholze sind. 

 Gefäße 0,05 — 0,09 weit, einzeln oder bis zu 8 radial gereiht. 



2. Madagaskar-Ebenholz, von Diospyros haplostylis Boir. und von 

 D. microrhombus Hiern. abgeleitet, erscheint durch den schon unter 

 der Lupe auffallend rötlichen, im Mikroskope mit erstarrtem Gummi 

 vergleichbaren Inhalt der Markstrahlzellen und des kristallreichen Strang- 

 parenchyms^), sowie das Farblosbleiben der mit dünnen Schnitten bei 

 gewöhnlicher Temperatur zusammengebrachten KalilaugB (die sich erst 

 beim Erhitzen rötet) ausgezeichnet. Gefäße bis 0,13 mm weit, Mark- 

 strahlen häufig zwei- (bis drei-) schichtig (wenigstens teilweise). — In 

 \ — 2 m langen, 10 — 14 cm dicken Stämmen im Handel. Sehr geschätzt, 

 besonders in der Möbeltischlerei. 



B. Holz nur z. T. schwarz, im übrigen, mitunter überwiegend, 

 braun gefärbt. Markstrahlen fast sämtlich einschichtig 3). 



a) Kristalle nur in den Markstrahlen. 



3. Makassar- oder Mangkassar-Ebenholz^), wohl nach seiner Her- 

 kunft so genannt (Artname der Stammpflanze nicht anzugeben). Beiderlei 



h) Obige Angaben sind zum größeren Teile wörtlich aus dem vom Verf. (Wil- 

 helm) bearbeiteten Kapitel > Naturgeschichtliches« in Gewerbl. Materialkunde, I, 

 Hölzer, herausgegeben von P. Krais, p. 728, wiederholt. 



2) Dieser zeigt tatsächlich die Reaktionen des > Schutzgummis«: Entfärbung und 

 Löslichkeit in Alkohol nach dem Erwärmen mit Kaliumchlorat und Salzsäure. In 

 kristallführenden Zellen ist der organische Inhalt oft tief gebräunt. 



3) Der Inhalt der meisten Markstrahl- und Strangparenchymzellen wird durch 

 Eisenchlorid geschwärzt. 



4) Nicht zu verwechseln mit dem Ebenholze von Madagaskar! 



